iH 
Pund, efterat det ^inclet var indsmeltet, hvorved bemerkes, at 
Metallet, hvergang forinden var vel varmtø, elier havde nærmest 
Smeltehedev Ved sidste Tilsats -blÆV Heden foroget til deii 
fornodne Smeltegrad, da .saa Metallet, efter Jprlorbj af 
blev udstobt. 
Denne Omgangsmaade gav mig det fuldkomneste Metal 
af alle hidindtil an for te, det var jevnblandet, haardt og sejt, 
inen derved, dog lidet graaeagtigt i - Brudet; saa Tinnel dog, 
fikjont for. en ringere Deel, end i foregaaende Pro Ver ^ var for- 
asket, ved Provelsen med Sneli vægter? , viiste dette Metal sig, 
fremfor !hine, fortrinlig stærk* En Stang af 3 Tom. lang og 
3 svage Linier tyk, bar iz Skpd. , imocl at hine ikkun bar 
mellem 8 å 9 Skpd. • . . - r;fc ^r^O .^. ir ^ c 
. . ;person[i ,ipan agtede at benytte sig å.£ de|inø (Jomposition, 
ville Jeg raade, tillige at bruge den her sidst anforte Omgangs- 
maade, ved Metallernes Sammensættelse og Smeltning. 
Men. saa god jeg epd iandt:jlenne Composition, i Hen- 
seende til de Fortrinligheder samme viiste med andres Prover^ 
havde jeg dog Haab at bringe Sagen til storre Fuldkommen- 
hed, ihenseende til Tinnets Sammenlioldighed med Kobberet, 
Og gik derfor videre til ^ - 
Tolvte Fors og. 
16 Lod Gaarkobb^r* 
I Lod Blye. 
Ved Undersogelsen af foromtalte gamle Metaller, syntes, der- 
udi, ol formodes en Indblanding af Blye ^ for at forvisses her- 
om, blev bemeldte 2de Metaller blandet. Efierat Kobberet var 
smeltet, blev Blyet ligeledes for sig smeltet, hældet derudi og 
blandet. Efter Udstobningen erholdtes paa et Overfladen og i 
